442 — 



2. 



Изъ физическихъ свойствъ, выражающихся закономъ эллипсоида, 

 удалось изучить лишь н-Ькоторыл оптическгя свойства. Плоскость 

 оптическихъ осей параллельна (010). Дисперая осей для различ- 

 ныхъ цв'Ьтовъ очень велика, при чемъ иосл'Ьщня нормальна, т. -е. 

 уголъ между оптическими осями возрастаетъ съ уменьшен1емъ длины 

 водны луча (отъ краснаго = 41*'23' до синяго = Тб^'Об'). Оптиче- 

 сшй характеръ — отрицательный. Уголъ оптическихъ осей изм'Ь- 

 рялся на большомъ прибор^з отъ Фуэсса въ Берлин'Е. 



Таблица изм%рен1й угла оптическихъ осей. 



Для лучей 



среднее 



minim. 



maxim. 



число 

 измЕр. 

 крист. 



число 

 наблю- 

 дeнiи 



температ. 



Na 



2Е=51016' 



51001' 



51024' 



2 



34 



220—240 С. j 



j Li 



2Е=41023' 



40052' 



41043' 



2 



36 



220—230 С. i 



Th 



2Е=60036' 



60020' 



60043' 



1 



7 



200- 220 С. 



1 



Зелен, фильтръ!) 



2Е=62031' 



62006' 



62056' 



1 



8 



22» С. 



Сиши фпльтръ 

 ! Ландодьта^) 



2Е==76006' 



75009' 



77035' 



2 



51 



210 С. 



Всл'Едств1е большой диспераи оптическихъ осей и сильнаго двой- 

 ного преломлешя, при достато^шой толщин'Ь кристалла (не мен-Ье 

 Vg mm.), въ б'Ьломъ сходящемся CBfciî получается оригинальная 

 картина въ вид^з двухъ пальчато-разсЬченныхъ листьевъ пальмъ 

 по бокамъ поля зр'Ьн1я; въ середин1> поля зр'Ьн1я части лемнискатъ 

 различныхъ цв-ЬтоБъ сближены, накладываются другъ на друга и 

 даютъ б'Елый цв1зтъ высшаго порядка. Нормальную интерференпдон- 

 ную фигуру двуоснаго кристалла можно и зд^сь возстановить, если 

 посредствомъ окрашенныхъ стеколъ или желатиновыхъ пластинокъ 



1) ПослЕдн!!! составденъ по рецепту Попоеицкаго (Записки Имп. Техническ. 

 Общ. 1899); онъ даетъ въ cneKTpocKoni узкую лин1Ю, приблизительно сооть^т- 

 ствующую лин1и & Фрауэнгофера. 



2) Кг) stall violet 5 ВО — 0,005 gr. въ 100 ce. и хм^дный купоросъ 15 gr. 100 ce. 



